복수 의 백금 도가니 를 사용 하 여 , 조합 물 을 각각 실온 의 도가니 에 투입 하 고 , 온도 를 1300 ℃ 로 유지 한 전기 로 내 에 삽입 하 여 한 번 에 전량 을 용해 하 였 다 . 삽입 후 1 시간 만 에 취 출하 고 , 백금 막대 로 교반 하 고 , 다시 1300 ℃ 의 전기로 에 투입 하 여 2 시간 유지 한 후 , 주형 에 적합 한 온도 ( 여기 서 는 1000 ℃) 까지 1 시간 에 걸쳐 강온 하 고 , 도가니 를 취 출하 여 형 에 흘려 넣 었 다 . 흘려 넣 은 유리 재 는 , 각 유리 조성 에 적합 한 어닐링 온도 ( 여기 서 는 각 유리 의 기본 조성 의 ( Tg + 15 ) ℃) 로 유지 된 전기로 에 투입 하 여 1 시간 유지 한 후 , 60 ℃/ 시간 의 일정 한 냉각 속도 로 ( Tg - 200 ) ℃ 까지 냉각 함 으로써 어닐링 처리 를 행하 였 다 . 그 후 , 자연 방 냉하 여 샘플 을 얻 었 다 . 얻 어 지 는 샘플 에 대하 여 광학 특성 의 측정 은 필요 없 으므로 , 여기 에서 의 어닐링 처리 는 가공 으로 깨지 지 않 을 정도 의 대략 적 인 처리 이 어도 된다 . 유리 원료 의 투입 으로부터 샘플 을 얻 을 때 까지 의 소요 시간 은 8 시간 정도 였 다 . 또한 , 여기 서 는 , 각 조성 계 마다 3 내지 4 종류 의 유리 조성 을 동시 에 처리 하 였 지만 , 각 유리 조성 의 열 특성 에 따라서 각각 최적 의 온도 로 유리 화 , 주형 하 는 것 이 바람직 하 다 .